K. F. Slotte. 



sungen gemacht. Als Beispiel theile ich folgende für einen Kupferdraht von 

 etwa 0,8 mm Dicke und 1044 mm Länge bei 30" und 50" 0. gemachte Ab- 

 lesungen mit: 



Ablesungen in 0,01 mm. 



Temp. 



300 



30« 



50» 



BelasUmy. 



2 kg 



1 kg 



2 kg 



31,6 

 . 30,3 

 131,1 



15,6 

 15,8 

 16,2 



30,1 

 29,9 

 32,1 



31,1 

 30,4 

 31,4 



15,2 

 16,0 

 15,4 



31,9 

 33,1 

 32,4. 



Der oben beschriebene Apparat ist von Mechaniker F. O. Henriksson in 

 Helsingfors verfertigt. Derselbe hat auch die im Folgenden beschriebene 

 Torsionswage ausgeführt. 



Bestimmung des Torsionsmodules. 



Die Constante (T, deren Kenntniss für die folgenden Berechnungen erfor- 

 derUch ist, erhält man aus der Gleichung (2), wenn e und /' bekannt sind. 

 Für dieselben Drähte, die zur Bestimmung des Elasticitätsmoduls der verschie- 

 denen Metalle benutzt wurden, bestimmte ich daher auch den Torsionsmodul 

 bei gewöhnlicher Temperatur. Indessen scheint der Werth von 6 in sehr 

 hohem Maasse vom zufälligen Zustande der Metalle abzuhängen, weshalb man 

 im Allgemeinen nicht berechtigt ist die für gewöhnliche Metalldrähte erhalte- 

 nen Werthe dieser Constante als Normalwerthe zu betrachten. Ausserdem ist 

 die Berechnung von <5 aus e und f nach der Gleichung (2) nicht so zuverläs- 

 sig wie eine directere Bestimmung. Ein kleiner Fehler im Werthe von e 

 oder /' übt nämlich einen relativ grossen Einfluss auf den aus (2) berechneten 



Werth von o' aus; so bewirkt z. B. ein Fehler von 1 % im Werthe von ^ 



im Mittel einen Fehler von 4 bis 5 "/o ™ Werthe von o'. Aus diesen 

 Gründen wurde der Hauptzweck der von mir ausgeführten Bestimmungen des 

 Torsionsmoduls nur unvollständig erreicht. 



T. XXVI. 



